Mineralbildung in Schmelzmassen. 67 
Auch Vélain (l. ce) giebt an auf künstlichem Wege 
Wollastonit erhalten zu haben; nach seiner sehr unvoll- 
ständigen Beschreibung scheint seine Bestimmung jedoch 
nicht unzweifelhaft zu sein. 
Bourgeois und Doelter (l. c.), welche alle beide 
ziemlich umfassende Untersuchungen über das Erstarrungs- 
product bei der Schmelzung von Ca SiO, ausgeführt ha- 
ben, haben nie Wollastonit, sondern immer die dimorphe 
hexagonale Varietät bekommen. 
Dagegen hat E. Hussak (1. c.) durch Schmelzung von 
3 Ca SiO, in 3 Na, SiO, + 2 Ca Bo, 0, ein Mineral er- 
halten, dessen Eigenschaften genau mit denjenigen von Wolla- 
stonit übereinstimmen. 
Daubrée (l. e.) gibt schon zu Anfange der Fünfziger- 
Jahre an, dass er Wollastonit, neben Quarz, Ar Einwir- 
kung überhitzter Wasserdämpfe auf Glasröhren erhalten hat. 
— Das dargestellte Mineral war durch und durch krystal- 
linisch und bestand nach einer quantitativen Analyse aus 
reinem Kalksilikat, im Verhältniss wahrscheinlich Ca 505; 
deswegen wurde es als Wollastonit bestimmt, obwohl nä- 
here mineralogische Untersuchungen sich nicht ausführen 
liessen. Aus geologischen Gründen ist anzunehmen, dass 
seine Bestimmung richtig war; jedenfalls liegt doch auch 
hier die Möglichkeit vor, dass das Mineral mit dem hexa- 
gonalen Kalksilikat identisch wäre. 
Weil die Synthese des Wollastonits auf pyrogenetem 
Wege fortwährend etwas fraglich sein könnte, mag es von 
Interesse sein die von mir früher in »Schlackenstudien I« 
besprochenen Wollastonit-Schlacken nochmals eingehend zu 
beschreiben. 
